524 
MEMORIAS CIENTIFICAS I LITERARIAS 
ducido 13,193 kilogramos de ZnO; se obtuvieron solamente 
12,370 kilogramos de oxido. 
La lei en Zinc delas escorias i del residuo de sulfuro de cal- 
cio variaba de 1.2 a 1.8 % 
Se consumieron 1,286 kilogramos de electrodos, de los cua- 
les 637 kilogramos representan las puntas de electrodos inuti- 
lizadas. 
El revestimiento refractario del horno dura unos 2 meses. 
Con los mismos datos citados anteriormente para calendar 
el precio de costo, i agregando que el coke costaba 39 francos 
la tonelada, los 12,370 kilogramos de oxido producidos en esta 
campana costaron 4,598 francos puestos en carros en el esta- 
blecimiento; su venta produjo 6,102.60 francos. 
El oxido obtenido se clasifica en dos categorias segun su 
blancura; la mayor parte e. d., el 70 % aproximadamente re- 
sulta de primera calidad, 3 a 4 % del oxido total, que se acu- 
mula en las chimeneas o conductos se repasa con las cargas. 
Las dos categorias de oxido obtenido, difieren solamente en 
su blancura su composicion quimica es practicamente la mis- 
ma, consiste en: 
98.6 a 99 % de ZnO 
0-4 % de humedad 
0.2 a 0.3 % de Fe 
0.5 a 0.7 % de silice, cal i otros metales. 
La blancura i otras cualidades como pintura del oxido de 
Zinc electrico son en todo identicas a las propiedades del oxi- 
do obtenido por los procedimientos belga i sileciano, i en el 
mercado se han cotizado al mismo precio. 
Se trataron igualmente en el horno electrico, fuera de las 
blendas crudas, minerales calcinados i calaminas crudas.' Asi 
por ejemplo, en una campana que duro 140 horas se fundieron 
7,800 kilogramos de calaminas crudas de 24 % de lei, con 1,300 
kilogramos de cal i 800 kilogramos de coke. El rejimen del 
horno era: 3,000 amperes, 45 volts, cos r f 0.85. Se obtuvieron 
2,300 kilogramos de oxido. 
